— 131 — 



und außerdem noch graue, glänzende Körner, deren Zusammen- 

 setzung fraglich ist.') Außerdem erkennt man besonders in der 

 Nähe der grauen Körper in geringerer Menge noch kleinere, 

 gelbe Partikeln, die auch in der grauschwarzen Grundmasse 

 zahlreich vorkommen und die wahrscheinlich aus Schwefeleisen 

 bestehen.-) Nur in einzelnen Teilen, besonders in der Rinde des 

 Stückes treten die hellen Eisenpartikeln fast vollständig zurück, 

 während die grauen Partikeln noch vorhanden sind.-^) 



Nach dem Atzen mit Salzsäure laufen die hellen Eisenkörner 

 an, und die grauen und gelben Teile werden unter Schwefel- 

 wasserstoffentwicklung stark angegriffen.^) In den ursprünglich 

 hellen Eisenkörnern treten nach dem Atzen sehr kleine, abge- 

 rundete Körner oder Stäbchen hei-vor, die durch das Ätzmittel 

 nicht angegriffen werden.-^) Diese hellen Körner sind in den 

 Eisenpartikeln häufig zu Fäden oder Bändern geordnet. In den 

 Bändern sind die Stäbchen des hellen Strukturelements nicht 

 selten lamellar angeordnet. Diese Einschlüsse sind in jedem 

 Eisenkorn enthalten, doch durchsetzen sie gewöhnlich nur einen 

 Teil desselben, sodaß in der Regel ein Teil des Eisenkornes frei 

 von diesen Einschlüssen ist. Bei stärkerem Atzen werden die 

 grauen und gelben Körner schneller als das Eisen aufgelöst. 



In dem untersuchten Stücke sind also fünf Strukturelemente 

 vorhanden. Erstens die grauschwarze Grundmasse (Silikat), 

 zweitens die hellen Eisenkörner, drittens die grauen Massen, die 

 von Salzsäure ziemlich schnell angegriffen werden und daher 

 nicht Fe Si sein können. Viertens die gelben Partikeln, die in 

 sehr verschiedener Größe vorkommen, von Salzsäm-e schnell an- 

 gegriffen werden und ihrer Farbe und ihrem Verhalten zu Salz- 

 säure nach als Schwefeleisen anzusprechen sind, und fünftens 

 sehr kleine Partikeln, die im Eisen vorhanden sind und von 

 Säure nicht angegriffen werden.") Für zwei Strukturelemente 

 bleibt die Zusammensetzung fraglich. 



Eisen und Silikat mögen zu ungefähr gleichen Teilen vor- 

 handen sein. Dann folgt seiner Menge nach das Schwefeleisen, 

 und in annähernd gleicher Menge scheint das graue Struktur- 

 element unbekannter Zusammensetzung vorhanden zu sein. Am 

 geringsten ist die Menge der von Salzsäure nicht angegriffenen 

 Partikelchen im Eisen. 



Zur Analyse wurde das feine Pulver des Materials mit 

 mit Königswasser extrahiert und der Rückstand mit kohlensaurem 



